— 56 — 
des Quecksilbers "in dem langen und kurzen Rohrschenkel 
28,5 cm betrug. Dann wurden alle 10 Minuten 27 cm, 26cm, 
24 cm, 23 cm und 22 cm notirt, dann nach einer halben 
Stunde 19 cm, wiederum nach einer halben Stunde 16 cm, 
dann in Abständen von je einer Stunde 13 cm, 10 cm, 7,5 cm, 
6 cm, 4,5 cm, 3 cm, 1,6 cm, 0,8 und O cm notirt. In an- 
nähernd 12 Stunden war somit der Nullpunkt erreicht, wo das 
Quecksilber in beiden Schenkeln des Rohrs gleich hoch stand. 
Zu Anfang des Versuchs, bei 30 cm Quecksilberdruck, floss das 
Wasser langsam, doch merklich, von dem oberen Querschnitt 
ab; nach 5 Stunden stand nur noch eine dünne Wasserschicht 
auf demselben ; weiterhin erschien er nur noch feucht. Vergleicht 
man diese Zahlen mit denjenigen des vorhergehenden Versuchs, 
in welchem die Holzcylinder gleich nach dem Auskochen zur 
Verwendung kamen, so findet man einen Ausfall zu Ungunsten 
der jetzigen. Das hängt für den Splint damit zusammen, dass 
der Holzkeil vor dem Kochen eine Zeitlang an der Luft gelegen, 
fast alle seine Tüpfel somit geschlossen hatte. Für den Kern- 
holzcylinder war der Ausfall dadurch veranlasst, dass er einem 
stärker verkernten Holztheil entstammte. Da die Möglichkeit 
jedoch vorlag, im Alcohol sei eine durch das Kochen veranlasste 
Quellung der Schliesshäute rückgängig gemacht und dadurch 
ihre Durchlässigkeit verringert worden, so erhitzte ich die beiden 
Holzeylinder nochmals 24 Stunden lang in annähernd siedendem 
Wasser und prüfte sie von neuem. Der Splintholzeylinder wurde 
wie zuvor mit 50 cm Wasser beschwert. Dieses Wasser fiel in 
den aufeinanderfolgenden je 5 Minuten auf 36 cm, 25,5 cm, 
16 cm, 11,5 cm, 85 cm, 5,8 cm, 42 cm, 3 cm, 2,2 cm, 
1,6 cm, 1 cm. Nach 65 Minuten hatte sich der Wasser- 
stand mit der oberen Schnittfläche des Holzcylinders ausge- 
glichen. Das ist genau die gleiche Zeit, die der Versuch 
zuvor beanspruchte um zu dem gleichen Punkte zu gelangen; 
somit hatte das erneuerte Kochen des Splintholzcylinders die 
Durchlässigkeit seiner Schliesshäute nicht erhöht. — Der 
Kernholzcylinder wurde wie zuvor mit 30 cm Quecksilber be- 
lastet. Dasselbe fiel in den aufeinanderfolgenden Zeiträumen 
von je 10 Minuten auf 28,2 cm, 26 cm, 25,2 cm, 23,8 cm, 
22,8 cm, 21,8 cm, 20,8 cm, 19,8 cm, 18,8 cm; dann nach einer 
halben Stunde 15,5 cm und in Abständen von einer Stunde 12,5 cm, 
9,3 cm, 6,8 cm, 5,4 cm, 3,9 cm, 2,4 cm, 1 cm, 0,2 und bald 
na 002 Zp de SU Zul u &- 
